Test sonuçları:
- Çekme sürünme modülü ve nominal çekme sürünme modülü
- Sürünme gerilme mukavemeti
- Logaritmik zaman eksenli sürünme eğrileri
- Logaritmik zaman ekseni ile sürünme modül zaman eğrileri
- Eşzamanlı uzama gerinme eğrileri
- Eğrileri sıfırla
Sünme testi numunelerinde statik bir yüke maruz bırakılır. Bu, plastikten yapılmış birçok bileşenin yük durumuna karşılık gelir. Genellikle 1000 saatlik bir periyotta yapılan test sırasında, numunenin uzaması kaydedilir. Bu verilerden, plastiklerin uzun vadeli davranışının grafiksel bir gösterimini sağlayan sürünme eğrileri oluşturulabilir.
Sürünme testleri, ISO 899-1 ve ISO 899-2 standartlarında ve ASTM D 2990'da tanımlanmıştır. Boru test alanında, ISO 16770 'e göre Tam Çentik Sürünme Testi (FNCT) de kullanılır.
Testin çok uzun sürmesi nedeniyle, birkaç örneği aynı anda test etmek yaygın bir uygulamadır. Bu istatistiksel olarak doğrulanmış bir test sonucu verir. Test cihazları çeşitli test aksları ile donatılmıştır.
Şartlandırma, testler sırasında önemli bir rol oynamaktadır. Sünme gerilmesini aşan sıcaklık dalgalanmalarına bağlı termal genişleme önlenmelidir. Bu nedenle, test süresince çevresel koşulların çok sabit olması sağlanmalıdır. Oda sıcaklığının dışındaki testler için tam kontrollü sıcaklık kontrol odaları kullanılır.
Modern sünme kontrol sistemlerinde örnek genişleme, test akslarının arkasına yerleştirilmiş ve böylece operatöre ön tarafından serbestçe erişebilmelerini sağlayan yüksek hassasiyetli video ölçüm sistemlerinin yardımıyla optik olarak belirlenmiştir.
KappaMultistation elektromekanik sürünme test cihazları, kuvvet dönüştürücüleri ve her test istasyonu için bir sürücü ile donatılmıştır. Sünme testlerine ek olarak, yarı statik test yöntemleri için, örneğin ISO 527-2'ye göre çekme testinde de kullanılabilirler.
Test eksenleri, ISO 527-2'ye göre Tip 1A olan kaygan olmayan test numunelerini tutan çekme örneği saplarıyla donatılmıştır. Test yükü, gereksinimlere göre hesaplanır ve düzgün uygulanmalı ve daha sonra sabit tutulmalıdır.
Sıcaklık ve nem genellikle test boyunca kaydedilir.
Numune zorlanma tespiti modern video ölçüm sistemleri ile yapılır. Ölçüm aralıkları testXpert II yazılımında belirtilebilir.
Bir eğme aleti olarak, üç nokta eğme yapısı, eğme testi ISO 178'de kullanılmıştır. ISO'ya göre standart test parçası 10 x 4 x 80 mm boyutlarında olup çok amaçlı test örneğinin orta bölümünden alınmıştır. Tüm eğilme testlerinde olduğu gibi, numune yüksekliği özel dikkat gösterilerek ölçülmelidir.
Polimer özellikleri ve amaçlanan kullanım önceden belirlenmiş test yükü referans düzgün uygulanır.
Sapma, test ayarının dahili deformasyonunu düzeltmek için eğme mührünü hareket ettirerek veya bir video ölçüm sistemi kullanarak ölçülür. Sıcaklık ve nem genellikle test boyunca kaydedilir.